469 
a. Anhydriet (CaS0 4 ). Het gebezigde anhydriet- kristal was afkomstig 
van Stassfurt. Het was glashelder en oogen schijn lijk homogeen. 
Evenwijdig aan de drie hoofdsplijtingsrichtingen {100}, {010} en {001 } 
werden daaruit drie wat dikkere plaatjes vervaardigd, welke resp. 
1.64 mM., 1,72 mM. en 2,09 mM. dikte hadden. In dit en alle 
volgende gevallen werd weder met het versterkingsscherm „Eresco” 
gewerkt, terwijl de expositie-duur gewoonlijk 2,5 uur bedroeg. In 
het geval van den anhydriet werd meer in het bijzonder eene 
CooLiDGE-buis gebruikt, met wolframium- antikathode en afzonderlijke 
verhittingsspiraal. 
De drie foto’s zijn in tig. 1 — 3 op plaat I afgebeeld, terwijl 
hunne stereografische projektie’s reeds in fig. 3, 4 en 5 in den tekst 
voorkomen. 
Het blijkt, dat alle drie de beelden volkomen normaal zijn, en 
dat elk hunner symmetrisch is naar twee onderling loodrechte 
vlakken ; de normaal op de plaat (doorstralingsrichting) is dus tevens 
eene twee-tallige as in het RöNTGENogram. 
b. Arragoniet ( CaC0 3 ). Onze waterheldere arragoniet-kristallen 
waren afkomstig van Horschenz in Bohemen. Het plaatje parallel 
aan {100} was 0,96 mM. dik, dat evenwijdig aan {010} 1,06 mM., 
en dat parallel aan {001} 1,10 mM. De foto’s zijn in fig. 4 op 
Plaat I, en in fig. 5 en 6 op Plaat II weergegeven; hunne stereo- 
grafische projektie’s in de fig. 1 — 3 op Plaat IV. Ook hier blijken 
de beelden, geheel zooals op grond der theorie verwacht kan worden, 
naar twee onderling loodrechte vlakken symmetrisch te zijn. In het 
beeld parallel aan {001} is tevens de bekende pseudo-ditrigonale 
symmetrie van het mineraal zéér duidelijk te erkennen. 
c. Topaas. (Al 2 (F,OH) 2 SiOj- Het door ons gebruikte topaas- 
kristal was zeer homogeen, glashelder, en bezat eene lichtgele tint; 
het was afkomstig uit Saksen. 
De dikte der drie plaatjes was 1,20 tot 1,27 mM., de expositie-tijd 
cirka 2 7, uur. Het plaatje parallel aan {010} was iets scheef; de 
foto ervan is hier daarom niet gereproduceerd, doch wèl die der 
beide andere kristalsneden, in fig. 7 en 8 op Plaat II; hunne stereo- 
grafische projektie’s vindt men in de fig. 4 — 6 op Plaat IV weer- 
gegeven. 
Het blijkt, dat alle drie de. beelden óók hier naar twee onderling 
a:b:c = 0.6224 : 1 : 0.7206 ; zinksulfaat : a:b:c = 0.9804 : 1 : 0.5631 ; topaas : 
a : b : c = 0 5285 : 1 : 0.9539 ; struviet : a:b :c = 0.5667 : t : 0.91 2 1 ; kiezelzinkerts : 
a-.b :c — 0.7835 : 1 : 0.4778 ; lasparagine : a:b : c = 0.4737 : 1 : 0.8327 ; natrium- 
ammonmmtarlraat : a: b :c = 0.8233 : 1 : 0.4200 ; hambergiet : a :b :c = 0.7988 : 
1 : 0.7268. 
31 
Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XXIV. A°. 1915,16. 
